310 DAUBRÉE. — PLATINE MAGNÉTI-POLAIRE ARTIFICIEL. 29 mars 
de cet oxyde alcalin. Depuis, il a eu occasion de constater que le mélange d’a¬ 
cide sulfurique et de sulfate de protoxyde de fer attaque fort bien aussi le sul¬ 
fure de plomb naturel, en formant du sulfate de plomb. Lorsque la galène 
renferme du sulfure de fer, celui-ci en s’altérant donne lieu, comme on le sait, 
à de l’acide sulfurique et à du sulfate de fer ; sans doute, il y a dans la pré¬ 
sence de pyrites de fer près de la galène, une explication de la formation de 
l’anglésite ou sulfate de plomb. 
M. Daubrée fait les communications suivantes : 
Expériences sur rimftation artificielle du IMatine 
magnéti-polaire (1) 9 
par M. Daubrée. 
Certains échantillons de platine natif, non-seulement agissent sur 
Taiguille aimantée, mais encore sont magnéti-polaires, à la manière 
de véritables aimants. 
Diverses analyses ont appris que les grains de platine doués du 
magnétisme sont toujours alliés à une quantité de fer très-notable : 
12 à 15 pour 100 et au-delà. 
Les pépites de platine étant des alliages très-complexes des métaux 
qui appartiennent au groupe du platine et de plusieurs autres, il con¬ 
venait, pour se rendre compte de la cause de leur polarité magné¬ 
tique, de procéder par la synthèse. 
Il résulte d’une série d’expériences dans lesquelles j’ai fondu du 
platine avec du fer, que la présence de ce dernier métal, dans une 
proportion voisine de celle où il se trouve dans les pépites naturelles 
magnéti-polaires, donne des alliages qui, au sortir même du creuset, 
manifestent également un magnétisme polaire très-prononcé, et cela 
sans passer par aucune opération spéciale, par aucune touche. 
Cet état magnéti-polaire, qui s’acquiert en peu d’instants, ne peut 
provenir que d’une forte induction magnétique, qu’il était très-naturel 
d’attribuer à l’influence du globe. Pour contrôler cette explication et 
voir quelle est l’action inductrice du globe sur la situation des pôles 
qui prennent ainsi naissance, j’ai fondu un petit barreau en le dispo¬ 
sant pendant sa fusion exactement dans le plan du méridien magné¬ 
tique. Dès qu’il a été solidifié, il a été placé, encore très-chaud, paral¬ 
lèlement à l’aiguille d’inclinaison, jusqu’à son refroidissement complet. 
Le barreau ainsi obtenu présente vers ses deux extrémités deux pôles 
(1) Cette note est le résumé d’une communication faite à l’Académie des Sciences 
le 1 er mars dernier (i Comptes-rendus , t. LXXX, p. 526). 
